TCVN12225-1:2018

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12225-1:2018 (IEC 63010-1:2017) về Cáp mềm có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo, không có halogen, điện áp danh định đến và bằng 300/300 V - Phần 1: Yêu cầu chung TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12225-1:2018 IEC 63010-1:2017 CÁP MỀM CÓ CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO, KHÔNG CÓ HALOGEN, ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 300/300 V – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Halogen-free thermoplastic insulated and sheathed flexible cables of rated voltages up to and including 300/300 V- Part 1: General requirements and cables Lời nói đầu TCVN 12225-1:2018 hoàn toàn tương dương với I EC 63010-1:2017; TCVN 12225-1:2018 do Ban kỹ thuật tiêu chu ẩ n quốc gia TCVN/TC/E4 D â y và c á p điện bi ê n soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo l ườ ng Ch ấ t lượng đề nghị, Bộ Khoa học v à Công nghệ công b ố . Bộ TCVN 12225 ( IEC 63010), Cáp mềm có cách đi ện v à vỏ bọc b ằ ng nhựa nhiệt dẻo , không có halogen, điện áp danh đị nh đến và b ằ ng 300/300 V , gồm các phần sau: 1) TCVN 12225-1:2018 (IEC 63010-12017), Ph ầ n 1: Y ê u c ầ u chung 2) TCVN 12225-2:2018 (IEC 63010-22017), Ph ầ n 2: Phương pháp thử nghiệm CÁP MỀM CÓ CÁCH ĐIỆN VÀ VỎ BỌC BẰNG NHỰA NHIỆT DẺO, KHÔNG CÓ HALOGEN, ĐIỆN ÁP DANH ĐỊNH ĐẾN VÀ BẰNG 300/300 V – PHẦN 1: YÊU CẦU CHUNG Halogen- fr ee thermoplastic insulated and sheathed fl exf ibl e cables of rated voltages up to and i ncluding 30 0 /300 V - Part 1: General requirements and cables 1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho cáp có cách điện và v ỏ bọc bằng vật liệu gốc là hợp ch ấ t nhựa nhiệt dẻo, không có halogen đ ể sử dụng cho các thiết b ị nhỏ và đấ u n ố i ng ắ n đ ế n thiết b ị điện để b à n mà độ mềm dẻo là yếu t ố quan trọng ch í nh. Các cáp n à y có điện áp danh định U o /U đến và bằng 300/300 V. Nhiệt độ l à m v iệ c lớn nh ấ t đối v ới các cáp trong tiêu chuẩn này là 70 °C. CH Ú THÍCH 1: Đ ối v ớ i c á c ki ể u c á p m ề m n à y cũng sử dụng thuật ngữ d â y mềm. CH Ú TH Í CH 2: Kh ô ng giống nh ư c á c c á p khác được m ô tả “không có halogen” l à một ph ầ n của đặc t í nh cháy tổng th ể, các cáp phù hợp với tiêu chuẩn này không có yêu cầu liên quan đến phát thải khói. CHÚ THÍCH 3: Cáp phù hợp với tiêu chuẩn này không sử dụng cho hệ thống lắp đặt cố định, cho dây nối dài hoặc bộ dây nguồn hoàn chỉnh dài hơn bốn mét. 2 Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi. TCVN 6610-2:2007 (I E C 60227-2:2003), Cáp cách điện bằng polyvinyl cl orua có điện áp danh đ ịnh đ ế n và bằng 450/750 V – Ph ầ n 2: Phương pháp th ử TCVN 6612:2007 (IEC 60228:2004), Ruột dẫn của cáp cách đ iện TCVN 6613-1-2:2010 (IEC 60332-1-2:2004), Thử nghiệm cáp điện trong đi ề u kiện cháy – Ph ầ n 1-2: Thử nghiệm ch á y lan theo chiều thẳng đứng đ ối với một d â y c ó c á ch đi ện hoặc một cáp – Quy trình ứng với nguồn cháy bằng khí trộn trước có công suất 1 kW TCVN 9616 ([EC 62440), Cáp điện có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V – Hướng dẫn sử dụng TCVN 9619-1 (IEC 60754-1), Th ử nghiệm các khí sinh ra trong quá trình cháy vật liệu cáp – Phần 1: Xác định hàm lượng khí axit halogen TCVN 9619-2 (IEC 60754-2), Thử nghiệm các khí sinh ra trong quá trình ch á y vật liệu cáp – Ph ầ n 2: Xác định độ a xit (bằng phép đo độ pH) v à độ dẫn TCVN 12226-2:2018 (IEC 63010-2:2017), C á p mềm có cách điện và vỏ bọc bằng nhựa nhiệt dẻo, không có halogen, điện áp danh định đến bằng 300/300 V - Phần 2: Phương pháp thử nghiệm IEC 60684-2, Flexible insulating sleeving - Part 2: Methods of test ( Ố ng lồng cách đ iện d ạ ng uốn được - Phương pháp thử nghiệm) IEC 60811 - 401, Electric and optical fibre cables - Test methods for non-metallic materials - Part 401: Miscellaneous tests - Thermal ageing methods - Ageing in an air oven (Cáp điện và cáp quang - Phương pháp thử nghiệm dùng cho vật liệu phi kim loại – Ph ầ n 401: Các th ử nghiệm khác - Phư ơn g ph á p lão hóa nhiệt - L ã o hóa trong lò kh ô ng kh í ) IEC 60811- 5 01 , Electric and optica l fi bre cables - Test methods for non-metallic materials- Part 501: Mechanical tests - Tests for determining the mechanical properties of i nsulating and sheathing compounds (Cáp điện và cáp quang - Phương ph á p th ử nghiệm dùng cho vật liệu phi kim loại - Phần 5 01: Th ử nghiệm về cơ – Th ử nghiệm để xác định c á c đặc tính cơ của hợp chấ t cách đi ện và vỏ bọc) IEC 60611-502, El e ctr i c and op ti ca l fibre ca bl es - Test methods for non-meta llic materials - Part 502: Mechanical tests - Shrinkage test for insulations (Cáp đ iện v à c á p quang - Phương ph á p thử nghiệm dùng cho vật li ệu phi kim loại - Phần 5 02: Thử nghiệm v ề cơ- Thử nghiệm độ co ngót đối với cách đ iện) IEC 60811- 5 04, Electric and optical fibre cables - Test methods for non-mata lli c materials - Part 504: Mechanical tests - Bending tests at low temperature for insulation and shea ths ( Cáp điện và cáp quang – Phương pháp thử nghiệm dùng cho vật liệu phi kim loại – Phần 504: Thử nghiệm về cơ – Thử nghiệm uốn ở nhiệt độ thấp đối với cách điện và vỏ bọc) IEC 60811- 5 05, Electric and optical fib re cables - Test methods for non-meta lli c materials - Part 505: Mechanical tests - Elongation at low temperature for insulations and sheaths (Cáp điện và cáp quang – Phương pháp thử nghiệm dùng cho vật liệu phi kim loại – Phần 505: Thử nghiệm về cơ – Độ giãn dài ở nhiệt độ thấp đối với cách điện và vỏ bọc) IEC 60811- 5 06, Electric and optical fibre cables - Test method s for non-meta ll ic materials - Part 5 0 6: Mechanical te s ts - I mpact test at low temperature for i nsulations and sheaths (C á p đ iện và cáp quang - Phương phép thử nghiệm dùng cho vật li ệu phi k im loại - Phần 506: Th ử ng hiệ m v ề cơ – Th ử nghiệm va đ ậ p ở nh iệ t độ thấp đ ố i với c á ch đ iện v à v ỏ bọc) IE C 60811-508, Electric and optical fibre cables - Test methods for non-meta ll ic materials - Part 508: Mechanical test s - Pressur e test at high t e mp e rature for i nsulation and sheaths (Cáp đ iện v à cáp quang - Phương pháp th ử nghiệm dùng cho vật liệu phi kim toại – Ph ầ n 5 08: Thử nghiệm v ề c ơ - Th ử nghiệm nén ở nhiệt độ cao đối với cách điện và vỏ bọc) 3 Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ng ữ và định nghĩa sau đ â y. 3.1 Đị nh nghĩa liên quan đến vật liệu cách điện và vật liệu dùng làm vỏ bọc 3.1.1 Hợp ch ấ t không có halogen (halogen-free compound) Hợp chất, trong đ ó polyme là polyolefin hoặc polyme tổng hợp tương đương kh ô ng chứa halogen, đáp ứng các y ê u cầu n ê u trong tiêu chuẩn n à y. 3.1.2 Loại hợp chất (type of compound) L oại trong đó hợp chất được sắp đ ặ t theo t í nh chất của n ó v à được xác đị nh bằng các thử nghiệm riêng. CHÚ THÍCH 1: Tên của loại hợp chất kh ô ng liên quan tr ực tiếp đế n thành ph ầ n cấu t ạo của hợp ch ấ t 3.2 Định nghĩa liên quan đến các thử nghiệm 3.2 . 1 Th ử nghiệm đi ể n hình (type test) T Thử nghiệm đòi hỏi thực hiện trư ớ c khi cung cấp một kiểu cáp thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chu ẩ n n à y theo thông lệ thương mại đ ể chứng tỏ các đặc t í nh tính n ă ng thỏa đáng phù hợp v ớ i ứng dụng dự k iế n. CHÚ THÍCH 1: Các thử nghiệm này có đặc thù là sau khi đã thực hiện thử nghiệm thì không cần thực hiện lại trừ khi có thay đổi về vật liệu hoặc thiết kế cáp có thể làm thay đổi các đặc tính tính năng. 3.2.2 Thử nghiệm mẫu (sample te s t) S Thử nghiệm được thực hiện tr ê n m ẫ u cáp hoàn chỉnh hoặc các thành phần được l ấ y từ cáp ho à n ch ỉ nh đủ để ch ứ ng t ỏ rằng s ả n ph ẩ m hoàn chỉnh phù hợp với y ê u cầu kỹ thuật của thiết kế . 3.2.3 Thử nghi ệ m thư ờ ng xuyên (routine test) R Thử nghiệm do nhà chế tạo thực hiện tr ê n từng đoạn cáp đ ã được ch ế tạo đ ể kiểm tr a sự đ áp ứng các yêu cầu quy định của từng đoạn cáp đ ó . 4 Ký hiệu mã 63010 I EC 111 hoặc 12225 TCVN 111 đối với cáp tr ò n và 63010 I EC 111f hoặc 12225 TCVN 111f đối với cáp dẹt. 5 Điện áp danh định Điện áp danh đ ị nh của cáp l à điện áp tham ch iếu mà c á p được th iết kế . Điện áp danh định trong hệ thống điện xoay chiều được biểu thị bằng sự kết hợp của hai giá trị U o /U, tính bằng vôn, trong đó: a) U o l à gi á tr ị điện á p hiệu dụng giữa ruột d ẫ n pha c ó bọc cách đ iện bất kỳ v à “ đất ” (phần ki m toại dùng đi bọ c cáp hoặc mỗi chất bao quanh); b) U là giá tr ị điện áp hiệu dụng giữa hai ruột dẫn pha bất kỳ của cáp nhiều lõi hoặc của hệ thống cáp một lõi. Trong hệ thống điện xoay chi ề u, đ iệ n áp danh định của cáp hoặc dây ít nh ấ t phải bằng đ iện á p danh nghĩa của hệ thống mà cáp hoặc dây được thiết kế. Điều kiện này áp dụng cho c ắt gi á trị U o v à U. Điện á p làm việc lâu dài l ớ n nhất của hệ th ố ng (xoay chiều hoặc một chi ề u) đ ược nêu tr o ng Bảng 1. Bảng 1 - Ví dụ v ề đi ện á p cho ph é p lớn nh ấ t dựa tr ê n đ iệ n áp d anh đ ịnh c ủ a cáp Điện áp danh định của cáp U o /U Điện áp làm việc lâu dài cho phép lớn nhất của hệ thống xoay chiều một chiều Ruột dẫn-đất Ruột dẫn-đất Ruột dẫn-ruột dẫn V U o max (V) V V 300/300 320 410 410 6 Ghi nhãn 6.1 Ch ỉ th ị xu ấ t xứ và dấu h iệu nhận biết cáp v à kiểu cáp Nhà ch ế tạo phải cung cấp cáp cùng với ch ỉ thị là chuỗi nhận dạng hoặc ghi nh ã n lặp lại t ê n hoặc thương hiệu của nh à chế tạo. Cáp phải được gh i nh ã n k ý hiệu 63010 I EC 111 hoặc 12225 TCVN 111 đ ối vớ i cáp tròn v à 63010 I EC 111f hoặc 12225 TCVN111f đối v ớ i cáp dẹt. Nhãn có thể in hoặc ép nổi hoặc chìm trên cách điện hoặc vỏ bọc. 6.2 Độ liên tục của nhãn Từng nh ã n quy đ ị nh phải được coi là liê n tục nếu kh oản g cách giữa điểm kết thúc của một lần ghi nhãn ho à n ch ỉ nh v à điểm b ắ t đầu của lần ghi nhãn tiếp theo kh ô ng vượt quá: - 55 0 mm n ế u gh i nhãn t rê n v ỏ ngo à i của cáp; - 27 5 mm n ế u ghi nh ã n t rê n cách điện hoặc dải băng b ê n trong cáp có vỏ bọc. 6.3 Độ b ề n Nhãn in phải bền. Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu này bằng thử nghiệm cho trong 1.8 của TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003). 6.4 Độ r õ Tất c ả các nộ i dung ghi nh ã n phải r õ ràng. Màu của chu ỗ i nhận dạng phải d ễ phân biệt hoặc dễ thực hiện đi phân biệt được, n ế u cần, bằng cách lau bằng x ă ng hoặc dung m ô i thích h ợ p khác. 7 Nhận biết lõi 7.1 Y ê u c ầu c hung Mỗi lõi phải được nhận biết bằng màu. Việc nhận biết lõi cáp được thực hiện bằng cách sử dụng cách điện có màu hoặc phương pháp thích hợp khác. Mỗi l õ i cáp chỉ đ ược có duy nhất một màu trừ khi l õ i được nhận biết bằng t ổ h ợ p màu xanh lục và màu vàng. Khi không ở dạng tổ h ợ p m à u thì kh ô ng đ ược sử dụng màu xanh lục và màu vàng cho c á p nhiều lõi . Tốt nhất l à n ê n tr á nh dùng màu đ ỏ và màu trắng. 7.2 Ph ố i hợp màu Phối hợp màu ưu tiên là: - cáp hai lõi: không có phối hợp màu ưu tiên; - cáp ba lõi: xanh lục-vàng, xanh lam, nâu, hoặc nâu, đen, xám; - cáp bốn lõi : xanh lục-vàng, nâu, đen , x á m, hoặc xanh lam, nâu, đen , x á m; Màu sắc phải được phân biệ t một cách r õ r à ng và b ề n. Độ b ề n phải được kiể m tra bằng thử nghiệm cho trong 1.8 của TCVN 6610-2:2007 (I EC 60227-2:2003). 7.3 T ổ hợp màu xanh lục-vàng Sự phân bố các màu đ ối với lõi c ó màu xanh lục-v à ng phải phù hợp với yêu c ầ u sau: trên mỗi đoạn lõi d à i 15 mm, một trong ha i màu này phải phủ í t nhất l à 30 % nhưng kh ô ng quá 70 % bề mặt của lõi , màu kia phủ phần còn lại . M à u xanh l ụ c v à vàng khi được tổ hợp như quy định ở trên chỉ được chấp nhận để nhận biết lõi dùng làm dây nối đất hoặc dây bảo vệ tương tự, còn màu xanh lam được sử dụng để nhận biết lõi dùng để nối đến trung tính. 8 Yêu cầu chung đối với kết cấu cáp 8.1 Ruột dẫn 8.1.1 V ậ t liệu Ruột dẫn phải làm bằng đồng ủ. Các sợi có thể để trần hoặc phủ thiếc. Ruột d ẫ n phả i phù hợp với c ấ p 5 theo TCVN 6612 ( I EC 60228). 8.1.2 K ế t c ấ u Đường k í nh l ớ n nhất của các sợi c ủ a ruột d ẫ n m ề m ph ải ph ù hợp với c ấ p 5 theo TCVN 6612 ( I EC 60226). 8.1.3 Kiểm tra kết cấu Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 8.1.1 và 8.1.2 kể cả yêu cầu của TCVN 6612 (IEC 60228) bằng cách xem xét và bằng cách đo . 8.1.4 Điện trở Điện trở của mỗi ruột dẫn ở nhiệt độ 20°C phải phù hợp với yêu cầu của TCVN 6612 (IEC 60228) đối với cấp ruột dẫn đã cho. Kiểm tra s ự phù hợp bằng thử nghi ệ m nêu trong 2.1 của TCVN 6610-22007 ( I EC 60227-22003) v à Phụ l ục A của TCVN 6612 : 2007 ( IE C 60228 : 2004). 8.1.5 Cỡ cáp Cỡ cáp phải là: a) Cáp tr ò n: 0,5 mm 2 đế n 1,0 mm 2 - cáp 2 lõi, cáp 3 lõi v à cáp 4 lõi . b) Cáp dẹt 0,5 mm 2 và 0,75 m m 2 - chỉ cho cáp 2 lõi . 8.2 Cách điện 8.2.1 Vật liệu Cách đi ện phải là hợp ch ấ t kh ô ng có halogen lo ạ i HF/D. Điện trở cách điện phải phù hợp với Bảng 4. Y ê u cầu thử nghiệm đối với các hợp chất này được quy đị nh trong B ả ng 2. 8 .2.2 Cách đặt Cách đi ện phải được đặt sao cho ô m sát vào ruột dẫn. T u y nhiên, phải có khả năng tách được cách điện ra mà không làm hỏng bản thân cách điện, kh ô ng làm hỏng ruột d ẫ n hoặc lớp ph ủ thiếc, nếu có. Cho phép đặt lớp ngăn cách giữa ruột d ẫ n và cách điện. Ki ể m tra sự phù hợp bằng cách x e m xét v à các thử nghiệm bằng tay. 8 .2. 3 Chi ề u dày Chiều dày trung b ì nh của cách điện kh ô ng đượ c nhỏ h ơn giá tr ị quy đị nh đ ối với từng ki ể u và kích c ỡ cáp được ch ỉ ra trong Bảng B.1. Chiều d à y tại đi ể m b ấ t kỳ có thể nhỏ h ơn giá tr ị quy định với đi ều kiện là chênh lệch kh ô ng quá 0,1 mm +10 % gi á tr ị quy định. Kiểm tra sự ph ù hợp bằng thử nghiệm ở 1.9 của TCVN 6610-2:2007 ( I EC 60227-22003). 8.2.4 Đặc tính cơ Cách đ iệ n phải có đủ đặc t í nh cơ trong kho ả ng giới hạn nhiệt độ mà cách điện có th ể phải ch ị u trong sử dụng b ì nh thư ờ ng. Kiểm tra sự phù hợp bằng cách thực hiện các thử nghiệm quy định trong Bảng 2. C á c phư ơ ng pháp thử nghiệm có thể áp dụng v ề kết qu ả cần đạt được quy đ ị nh trong Bảng 2. Bảng 2 – Yêu cầu đối với hợp chất cách điện nhựa nhiệt dẻo không có halogen 1 2 3 4 5 Điều Thử nghiệm Đơn vị Loại hợp chấp HF/D Phương pháp thử nghiệm nêu trong Tiêu chuẩn Điều 1 Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt IEC 60811-501 1.1 Đặc tính ở tình trạng khi được giao 1.1.1 Các giá trị cần đạt được về độ bền kéo: - giá trị giữ, nhỏ nhất N/mm 2 7,0 1.1.2 Các giá trị cần đạt được về độ giãn dài khi đứt: - giá trị giữa, nhỏ nhất. % 150 1.2 Đặc tính sau khi lão hóa trong lò không khí IEC 60811-401 và IEC 60811-501 1.2.1 Điều kiện lão hóa: - nhiệt độ ° C 80 ± 2 - thời gian xử lý h 7 x 24 1.2 . 2 Các giá trị cần đạt được về độ bền kéo: - giá trị giữa, nhỏ nhất. N/mm 2 - - mức thay đổi a) , nhỏ nhất. % ± 20 1.2.3 Các giá trị cần đạt được về độ giãn dài khi đứt: - giá trị giữa, nhỏ nhất. % - - mức thay đổi a) , lớn nhất. % ± 20 2 Thử nghiệm co ngót IEC 60811-502 2.1 Điều kiện thử nghiệm: - chiều dài L giữa các điểm đánh dấu mm 200 - nhiệt độ ° C 100 ± 2 - thời gian xử lý h 1 2 . 2 Kết quả cần đạt được - độ co ngót, lớn nhất % 4 3 Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao IEC 608811-508 3.1 Điều kiện thử nghiệm: - lực gây ra bởi dao nén Xem IEC 608811-508 - thời gian gia nhiệt có tải Xem IEC 608811-508 - nhiệt độ °C 80 ± 2 3 . 2 Kết quả cần đạt được - giá trị giữa của độ sâu vết lõm, lớn nhất % 50 4 Thử nghiệm uốn ở nhiệt độ thấp IEC 608811-504 4.1 Điều kiện thử nghiệm: - nhiệt độ b) °C - 25 ± 2 - thời gian chịu nhiệt độ thấp IEC 608811-504 4 . 2 Kết quả cần đạt được không nứt 5 Đánh giá halogen TCVN 12225-1 (IEC 63010-1) Phụ lục A 5.1 - pH, nhỏ nhất 4,3 5.2 - độ dẫn, lớn nhất μS/mm 10 5.3 Lượng khí axit halogen - HCl và HBr, lớn nhất % 0,5 - HF, lớn nhất c) % 0,1 a) Mức thay đổi: chênh lệch giữa giá trị giữa sau lão hóa và giá trị giữa trước lão hóa, tính bằng phần trăm của giá trị giữa trước lão hóa. b) Tùy điều kiện khí hậu, có thể quy định nhiệt độ thử nghiệm thấp hơn. c) Thử nghiệm này không cần thực hiện nếu thu được kết quả là giá trị âm đối với fluorin ở thử nghiệm 5.3 của TCVN 12225-2:2018 (IEC 63010-2:2017). 8.3 Lớp độn (tùy chọn) 8.3.1 Vật liệu Phần độn, nếu sử d ụ ng, không được c ó halogen và được cấu tạo từ một trong c á c phối hợp dưới đây: - hợp chất; hoặc - sợi tự nhiên hoặc s ợ i tổ ng hợp; hoặc - giấy . Khi sử dụng một hợp chất làm l ớ p độn thì khống được x ả y ra các phản ứng c ó hại giữa các thành ph ầ n của nó và cách điện v à/h oặc vỏ bọc. Kiểm tra s ự phù hợp với các yêu cầu này phải được thực hiện bằng quy tr ì nh lão hóa đối với thử nghiệm các đ oạn cáp hoàn ch ỉ nh n ê u trong I EC 60811-401. 8.3 . 2 Cách đặt L ớ p độn phải chèn vào khoảng trống giữa các lõi tạo cho tổ hợp có hình d ạ ng tương đối tròn. Lớp độn không dược dính vào lõi. Tổ hợp lõi và lớp độn có thể giữ chặt với nhau bằng băng hoặc màng mỏng không có halogen (theo Phụ lục A). 8.4 Cách lắp ráp Lõi phải được lắp ráp như sau: a) cáp tròn: các lõi được xoắn với nhau; b) cáp d ẹ t : các l õ i được đ ặt song song. Dải b ă ng kh ô ng có halogen c ó thể được qu ấ n quanh cụm l õ i trước khi đặt vỏ bọc. 8.5 Vỏ bọc 8.5.1 Vật liệu Vỏ bọc phải là hợp ch ấ t không c ó halogen loại HF/SH1. Yêu cầu thử nghiệm đ ố i với các hợp chất n à y được quy định trong Bảng 3. 8.5.2 Cách đặt V ỏ bọc phải được đùn thành một lớp b ê n ngoài cụm lõ i và l ớ p độn. V ỏ bọc không được dí nh vào lõi. L ớ p phân cách, bao g ồ m những màng m ỏ ng hoặc b ă ng qu ấ n, c ó thể đặt b ê n trong v ỏ bọc. Trong một số trường hợp nhất định, v ỏ bọc có th ể c hèn v à o những chỗ trống giữa các lõi để t ạo th à nh phần độn. 8.5.3 Ch iề u dày Giá t rị trung bình của chiều dày không được nhỏ hơn giá trị quy đị nh đ ối với từng ki ể u và k í ch thư ớ c của cáp nêu trong Bảng B.1. Tuy nhiên, chiều dày tại vị trí bất kỳ có thể nhỏ hơn giá trị quy định với điều kiện là chênh lệch không quá 0,1 mm + 15 % giá trị quy định, trừ khi có quy định khác. Ki ể m tra sự phù hợp b ằ ng thử nghiệm cho ở 1.10 của TCVN 6610 - 2 : 2007 ( I EC 60227-2:2003). 8.5 . 4 Đặc tính cơ Vỏ bọc phải có đ ủ đ ặc t í nh c ó trong gi ớ i h ạ n nh i ệt độ mà có thể xu ất h iệ n trong sử dụng b ì nh thường. Ki ể m tra sự phù hợp bằng c á c th ử nghiệm quy đ ịnh trong Bảng 3. B ả ng 3 - Y êu cầu đố i với hợp chất v ỏ bọc nhựa nhiệt dẻo không có halogen 1 2 3 4 5 Điều Thử nghiệm Đơn vị Loại hợp chất HF/SH1 Phương pháp thử nghiệm nêu trong Tiêu chuẩn Điều 1 Độ bền kéo và độ giãn dài khi đứt IEC 60811-501 1.1 Đặc tính ở tình trạng khi được giao 1.1.1 Các giá trị cần đạt được về độ bền kéo: - giá trị giữa, nhỏ nhất. N/mm 2 7,0 1.1.2 Các giá trị cần đạt được về độ giãn dài khi đứt: - giá trị giữa, nhỏ nhất. % 150 1.2 Đặc tính sau khi lão hóa trong lò không khí IEC 60811-401 1.2.1 Điều kiện lão hóa - nhiệt độ °C 80 ± 2 - thời gian xử lý h 7 x 24 1.2.2 Các giá trị cần đạt được về độ bền kéo: - giá trị giữa, nhỏ nhất. N/mm 2 - - mức thay đổi a) , lớn nhất. % ± 20 1.2.3 Các giá trị cần đạt được về độ giãn dài khi đứt: - giá trị giữa, nhỏ nhất. % - - mức thay đổi a) , lớn nhất. % ± 20 2 Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao IEC 60811-508 2.1 Điều kiện thử nghiệm: - nhiệt độ °C 80 ± 2 2.2 Kết quả cần đạt được - giá trị giữa của độ sâu vết lõm, lớn nhất. % 50 3 Thử nghiệm uốn ở nhiệt độ thấp IEC 60811-504 3.1 Điều kiện thử nghiệm: - nhiệt độ b) °C - 25 ± 2 - thời gian chịu nhiệt độ thấp h IEC 60811-504 3.2 Kết quả cần đạt được không nứt 4 Ngâm nước TCVN 12225-2 (IEC 63010-2) 5.2 4.1 Điều kiện thử nghiệm: - nhiệt độ °C 70 ± 2 - thời gian h 7 x 24 4.2 Đặc tính cơ sau khi ngâm 4.2.1 Giá trị cần đạt được về độ bền kéo - mức thay đổi, lớn nhất. % ± 30 4.2.2 Giá trị cần đạt được về độ giãn dài tại thời điểm đứt - mức thay đổi, lớn nhất. % ± 35 5 Đánh giá halogen TCVN 12225-1 (IEC 63010-1) Phụ lục A 5.1 - pH , nhỏ nhất 4 , 3 5.2 - độ dẫn , l ớ n nh ấ t μ S/mm 10 5 .3 Lượng kh í axi t halogen - HC l và HBr, l ớ n nhất % 0,5 - HF , l ớ n nhất c) % 0 , 1 a) Mức thay đổi: chênh lệch giữa giá trị giữa sau lão hóa và giá trị giữa trước lão hóa, tính bằng phần trăm của giá trị giữa trước lão hóa. b) Tùy điều kiện khí hậu, có thể quy định nhiệt độ thử nghiệm thấp hơn. c) Thử nghiệm này không cần thực hiện nếu thu được kết quả là giá trị âm đối với flo ở thử nghiệm 5.3 của TCVN 12225-2:2018 (IEC 63010-2:2017). 8.6 Thử nghiệm trên cáp hoàn chỉnh 8.6.1 Đặc tính điện Cáp phải c ó đ ủ độ bền điện môi và điện trở cách điện. Kiểm tra sự phù hợp bằng các thử nghiệm quy đ ị nh tr o ng Bảng 4. Phương pháp thử nghiệm và k ế t quả cầ n đạt được quy đ ị nh tr o ng Bảng 4. Bảng 4 – Thử nghiệm đối với cáp kiểu 111 và 111f 1 2 3 4 5 6 7 Điều Thử nghiệm a Loại thử nghiệm Đơn vị Yêu cầu Phương pháp thử nghiệm nêu trong Tiêu chuẩn Điều 1 Thử nghiệm điện b 1.1 Điện trở ruột dẫn T, S TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) 2.1 1.1.1 Kết quả cần đạt được: W /km TCVN 6612 (IEC 60228) 1.2 Thử nghiệm điện áp trên cáp hoàn chỉnh ở 2 000 V T, S TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) 2.2 1.2.1 Điều kiện thử nghiệm: - chiều dài tối thiểu của mẫu m 10 - thời gian tối thiểu ngâm trong nước h 1 - nhiệt độ của nước °C 20 ± 5 - thời gian đặt điện áp min 5 1.2.2 Kết quả cần đạt được: Không bị đánh thủng 1.3 Thử nghiệm điện áp trên lõi ở 1 500 V: T, S TCVN 12225-2 (IEC 60310-2) 5.1.4 1.3.1 Điều kiện thử nghiệm: - chiều dài tối thiểu của mẫu m 5 - thời gian tối thiểu ngâm trong nước h 1 - nhiệt độ của nước °C 20 ± 5 - thời gian đặt điện áp min 5 1.3.2 Kết quả cần đạt được Không bị đánh thủng 1.4 Đo điện trở cách điện T, S TCVN 6610-2 (IEC 60227-2 2.4 1.4.1 Điều kiện thử nghiệm: - chiều dài tối thiểu của mẫu m 5 - thời gian tối thiểu ngâm trong nước h 2 - nhiệt độ của nước °C 70 ± 2 - đặt điện áp trước (xem 1.2 và 1.3 trong bảng này) TCVN 12225-1 (IEC 60310-2) Phụ lục B 1.4.2 Kết quả cần đạt được Bảng B.1 1.5 Khả năng chịu điện áp một chiều dài hạn của cách điện TCVN 12225-1 (IEC 60310-2) 5.1.1 1.5.1 Điều kiện thử nghiệm: - chiều dài tối thiểu của mẫu m 5 - nhiệt độ h 60 ± 5 - thời gian ngâm °C 240 1.5.2 Kết quả cần đạt được Không bị đánh thủng à không có dấu hiệu hỏng 1.6 Không có sự cố cách điện R TCVN 12225-2 (IEC 60310-2) 5.1.2 1.6.1 Kết quả cần đạt được Không phát hiện có sự cố 1.7 Điện trở bề mặt của vỏ bọc T TCVN 12225-2 (IEC 60310-2) 5.1.3 1.7.1 Điều kiện thử nghiệm: - điện áp đặt một chiều V 100 đến 500 - thời gian thử nghiệm min 1 1.7.2 Kết quả cần đạt được W ≥ 10 9 2 Thử nghiệm kết cấu và kích thước 2.1 Ruột dẫn T, S TCVN 12225-1 (IEC 60310-1) 8.1.3 2.1.1 Đường kính sợi dây lớn nhất mm 6.1 của TCVN 6612 (IEC 60228) Không có khe hở nhìn thấy được) 2.1.2 Kiểm tra tính liên tục của thiếc (nếu có) 2.2 Đo chiều dày cách điện T, S TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) 1.9 Kết quả cần đạt được: 8.2.3 của tiêu chuẩn này 2.3 Đo chiều dày vỏ bọc T, S TCVN 6610-2 (IEC 60227-2 1.10 Kết quả cần đạt được: 8.5.3 của tiêu chuẩn này 2.4 Đo kích thước ngoài 2.4.1 Giá trị trung bình T, S Bảng B.1 của tiêu chuẩn này TCVN 6610-2 (IEC 60227-2 1.10.2 2.4.2 Độ ô van (không áp dụng cho cáp dẹt) T, S TCVN 6610-2 (IEC 60227-2 1.11 3 Thử nghiệm vật liệu cách điện T Bảng 2 của tiêu chuẩn này 4 Thử nghiệm vật liệu vỏ bọc T Bảng 3 của tiêu chuẩn này 5 Thử nghiệm tính tương thích T Phụ lục C IEC 60811-401 6 Thử nghiệm va đập ở nhiệt độ thấp T IEC 60811-506 6.1 Điều kiện thử nghiệm: - nhiệt độ °C -15 6.2 Kết quả cần đạt được Không nứt 7 Độ bền cơ của cáp hoàn chỉnh Thử nghiệm độ mềm dẻo, sau đó, thử nghiệm điện áp ở 1 500 V trên các lõi được ngậm trong nước T 8.6.3.1 của tiêu chuẩn này TCVN 6610-2 (IEC 60227-2) 3.1 8 Thử nghiệm trong điều kiện cháy 5.1.4 8.1 Thử nghiệm trên cáp đơn thẳng đứng T Phụ lục A của TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2) TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2) - 9 Đánh giá halogen đối với tất cả các vật liệu phi kim loại T, S Phụ lục A của tiêu chuẩn này TCVn 12225-1 (IEC 60310-1) Phụ lục A a) Thứ tự các thử nghiệm được nêu trong bảng không có nghĩa là theo trình tự thử nghiệm b) Các điều kiện thử nghiệm và yêu cầu cụ thể được nêu trong Bảng 3. 8.6.2 Kích th ước ngoài Kích thước ngoài trung bình của cáp phải nằm trong giới hạn quy định trong Phụ lục B. Chênh lệch giữa hai giá trị bất kỳ đường kính ngoài của cáp tròn có vỏ bọc có cùng mặt cắt (độ ô van) không được vượt quá 15 % giới hạn trên quy định cho đường kính ngoài trung bình. Kiểm tra sự ph ù hợp bằng thử ng hi ệm n ế u trong 1.11 của TCVN 6610-22007 ( I EC 60227-2 : 2003). 8.6.3 Độ b ề n c ơ c ủ a cáp m ề m Cáp mềm phải có khả năng chịu uốn và các ứng suất cơ khác có thể xuất hiện trong sử dụng bình thường. Thử nghiệm phải được thực hi ệ n theo 3.1 c ủ a TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2 : 2003). Trong quá tr ì nh thử nghiệm với 30 000 chu kỳ, tức là 60 000 l ầ n chuyển động đ ơ n kh ô ng được xảy ra ngắn mạch giữa các ruột dẫn và cũng kh ô ng được xảy ra gián đoạn d ò ng điện giữa các một dẫn c ũ ng như không có ngắn mạch giữa các cáp v à pul i ( thiết bị uốn). Sau số ch u k ỳ y ê u cầu, vỏ bọc của cáp có bọc phải được kiểm tra bằng mắt thư ờ ng hoặc mắt có điều chỉnh thị lực. Không được có điểm nào mà tại đó nhìn thấy lớp bên trong của cáp (ví dụ như vỏ bọc bên trong, dải băng, lõi có cách điện) qua điểm đứt trong vỏ bọc. Sau đó, bóc bỏ vỏ bọc. L õi từ cáp đã được bóc v ỏ bọc hoặc từ cáp không có vỏ bọc phải chịu được thử nghiệm điện áp theo 2.3 của TCVN 6610-2:2007 (IEC 60227-2:2003) v ớ i điện áp thử nghiệm không vượt quá 1 500 V. 8 .6.4 Thử nghiệm trong điều kiện cháy T ấ t cả các cáp phải phù hợp với thử nghiệm quy đị nh trong TCVN 6613-1-2 (EC 60332-1-2) và các yêu cầu ở Phụ l ụ c A của TCVN 6613-1-2 (IEC 60332-1-2). 8 .6.5 T í nh t ươ ng thích của vật liệu Các y ê u cầu v ề thử nghiệm tính tương thích phải như n ê u trong Ph ụ lục C . Phụ lục A (quy định) Đánh giá halogen A.1 Y ê u cầu đ ối với vật liệu đùn A.1.1 Thử ngh iệ m điển hình Vật liệu phải được thử nghiệm tuần tự th e o chương tr ì nh thử nghiệm trong Bảng A.1. Bảng A.1 - Thử ngh iệ m điển hình đố i v ớ i v ậ t liệu đùn để đ á nh giá halog e n Giai đoạn Phương pháp thử nghiệm Phép đo Yêu cầu 1 TCVN 9619-2 (IEC 60754-2) độ pH và độ dẫn pH ≥ 4,3 và độ dẫn ≤ 10 μS/mm 2 TCVN 9619-1 (IEC 60754-1) Hàm lượng Clo và Brôm được thể hiện HCl ≤ 0,5 % 3 5.3 của TCVN 12225-2:2018 (IEC 63010-2:2017) Halogen: Fluorine Nếu âm: ngừng thử nghiệm; không cần thử thêm nữa. Chấp nhận vật liệu Nếu dương: thử nghiệm theo 3b 3b IEC 60684-2 Hàm lượng Fluorine ≤ 0,1 % A.1 . 2 Thử nghiệm m ẫ u Vật liệu phải được thử nghiệm tuần tự theo chương trình thử nghiệm trang Bảng A.2. Bảng A.2 - Thử nghiệm mẫu đối với vật liệu đùn để đánh giá halogen Giai đoạn Phương pháp thử nghiệm Phép đo Yêu cầu Kết luận 1 5.3 của TCVN 12225-2:2018 (IEC 63010-2:2017) Halogen: Fluorine, Clo và Brôm Âm Chấp nhận vật liệu Không cần thử nghiệm thêm Dương Sang giai đoạn 2 2 TCVN 9619-2 (IEC 60754-2) pH < 4,3 không chấp nhận vật liệu ≥ 4,3 Đánh giá độ dẫn Độ dẫn < 2,5 μS/mm Chấp nhận vật liệu Không cần thử nghiệm thêm. > 10 μS/mm Không chấp nhận vật liệu > 2,5 μS/mm nhưng ≤ 10 μS/mm Sang giai đoạn 3 3 TCVN 9619-1 (IEC 60754-1) Clo và Brôm Hàm lượng thể hiện bằng HCl > 0,5 % Không chấp nhận vật liệu ≤ 0,5 % Sang giai đoạn 4 4 IEC 60684-2 Hàm lượng Flo > 0,1 % Không chấp nhận vật liệu ≤ 0,1 % Chấp nhận vật liệu A . 2 Yêu cầu đ ố i với vật liệu không đùn Thử nghiệm đi ể n hình và thử nghiệm mẫu. Vật li ệu phải đ á p ứng các yêu c ầ u sau: a) Nếu khối lượng kết hợp của tất cả các vật liệu không đùn (bao gồm vật phân cách và lớp độn) ≤ 5 % khối lượng của tổng vật liệu dễ cháy trong cáp thì phải thực hiện thử nghiệm trong TCVN 9619-2 (IEC 60754-2) (Bảng A.1, số thứ tự 1 tiêu chuẩn này) trên từng thành phần của vật liệu. Từng thành phần phải đáp ứng các yêu cầu về độ pH ≥ 4,3 và độ dẫn ≤ 10 μS/mm. b) Lớp gồm nhiều dả i băng c ù ng vật liệu phải được xem là một thành phần. c) Nếu khối lượng kết hợp của các dải bă ng phân cách và lớp độn > 5 % kh ố i lượng của t ổ ng vật l iệu dễ cháy th ì từng thành phần phải đáp ứng các yêu cầu đ ối với v ậ t liệu đùn theo Bảng A.1. d) Đối với thử nghiệm theo 3a của Bảng A.1, mẫu có thể được chu ẩ n b ị từ t ấ t cả các dải b ă ng. Nếu k ế t quả là dương thì phải lặp l ại thử nghiệm tr ê n từng thành phần. Phụ lục B (quy định) Bảng kích thước và điện trở cách điện của cáp CHÚ THÍCH: Kích th ư ớc ngo à i của cáp được t í nh theo IEC 60719. Bảng B.1 – Dữ liệu chung đối với kiểu cáp 111 và 111f 1 2 3 4 5 6 Số lượng và mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn Chiều dày cách điện Chiều dày vỏ bọc Kích thước ngoài trung bình Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70°C Giá trị quy định Giá trị quy định Giới hạn dưới, đường kính Giới hạn trên, đường kính mm 2 mm mm mm mm M W . km 2 x 0,5 0,5 0,6 4,6 hoặc 3,0 x 4,9 5,9 hoặc 3,7 x 5,9 0,01 2 2 x 0,75 0,5 0,6 4,9 hoặc 3,2 x 5,2 6,3 hoặc 3,8 x 6,3 0,01 0 3 x 0,5 0,5 0,6 4,9 6,3 0,01 1 3 x 0,75 0,5 0,6 5,2 6,7 0,01 0 3 x 1 0,5 0,6 5,6 7,3 0,01 0 4 x 0,5 0,5 0,6 5,4 6,9 0,01 1 4 x 0,75 0,5 0,6 5,7 7,3 0,01 0 4 x 1 0,5 0,6 6,3 8,1 0,01 0 Phụ lục C (quy định) Yêu cầu đối với thử nghiệm tính tương thích C.1 Điều kiện thử nghiệm M ẫ u phải được lão hóa trong 7 ngày ở (80 ± 2) °C theo phương pháp thử nghiệm được ấn định. C.2 Yêu cầu Tại thời kết thúc giai đoạn lão hóa, cách điện và vỏ bọc phải đáp ứng các yêu cầu ở Bảng C.1. Bảng C.1 – Yêu cầu đối với thử nghiệm tính tương thích Tham số Đơn vị Cách điện Vỏ bọc HF/D HF/SH1 Độ bền kéo - trung bình, giá trị nhỏ nhất N/mm 2 - - - mức thay đổi a , giá trị lớn nhất % ± 20 ± 20 Độ giãn dài tại thời điểm đứt - trung bình, giá trị nhỏ nhất % - - - mức thay đổi a , giá trị lớn nhất % ± 20 ± 20 a Mức thay đổi là hiệu giữa giá trị kỳ vọng thu được trước và sau khi xử lý nhiệt, được thể hiện là giá trị phần trăm của giá trị trước khi xử lý nhiệt. M ụ c lục L ời nói đầu 1 Phạm v i áp dụng 2 T ài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và đị nh nghĩa 3.1 Đ ị nh nghĩa liên quan đến vật liệu cách điện và vật liệu dùng làm v ỏ bọc 3.2 Đ ị nh nghĩa liên quan đ ế n các thử nghiệm 4 Ký h iệ u mã 5 Đ iệ n á p danh định 6 Ghi nhãn 6.1 Gh i xu ấ t xứ và d ấ u hiệu nhận biết cáp 6.2 Độ liên tục của nh ã n 6.3 Độ b ề n 6.4 Độ r õ 7 Nhận biết lõi 7.1 Y ê u c ầ u chung 7.2 Phối hợp màu 7.3 T ổ hợp màu xanh lục -vàng 8 Yêu cầu chung đối với k ế t cấu cáp 8.1 Ruột dẫn 8.2 Cách điện 8.3 Lớp độn 8 .4 Cách lắp r áp 8.5 V ỏ bọc 8.6 Thử nghiệm t rê n cáp hoàn chỉnh Phụ lục A (quy định) - Đánh giá halogen Phụ lục B (quy định) – B ả ng k í ch thước và điện trở cách điện của c á p Phụ lục C (quy định) - Yêu c ầ u đ ối với thử nghiệm t í nh tương th í ch